9.2.2. Revestimento externo compósito A tensão de tração nas fibras deve cumprir o disposto no ponto 6.5 anterior. 9.2.3. Análise de tensões Calculam-se as tensões nas direções tangencial e longitudinal do cilindro no compósito e no invólucro, após o esforço. Para estes cálculos utilizam-se as seguintes pressões: zero, pressão de funcionamento, 10 % da pressão de funcionamento, pressão de ensaio e pressão de rutura de projeto. Calculam-se os limites dentro dos quais a pressão de pré-esforço deve situar-se. Os cálculos devem seguir técnicas de análise adequadas, com recurso à teoria de cascas finas, que tem em conta o comportamento não-linear do material do invólucro para estabelecer a distribuição de tensões no gargalo, nas zonas de transição e na parte cilíndrica do invólucro. 9.3. Requisitos relativos ao fabrico Os requisitos relativos ao fabrico devem cumprir o disposto no ponto 8.3 anterior, com a ressalva de o revestimento externo incluir também filamentos enrolados em hélice. 9.4. Requisitos do ensaio de produção Os requisitos do ensaio de produção devem cumprir o disposto no ponto 8.4 anterior. 9.5. Ensaios dos cilindros por lotes Os ensaios por lotes devem seguir o disposto no ponto 8.5 anterior. 9.6. Ensaios de validação dos projetos de cilindros Os ensaios de validação dos projetos de cilindros devem seguir o disposto no ponto 8.6 e no ponto 9.6.1 seguinte, com a ressalva de não ser exigível a rutura do invólucro referida no ponto 8.6. 9.6.1. Ensaio de queda Sujeita-se ao ensaio de queda um ou mais cilindros acabados, em conformidade com o ponto A.30 (apêndice A do presente anexo). 10. CILINDROS DO TIPO GNC-4 (COMPÓSITO TOTAL) 10.1. Generalidades Dada a variedade de projetos possíveis, o presente anexo não apresenta um método de projeto definitivo de cilindros com invólucro polimérico. 10.2. Requisitos relativos ao projeto